様々な磨き工法による土壁の光沢発現及びひび割れ発生に関する実験的研究
その 2 土壁パネル試験体作製に対する施工工程の結果
214-147
1. はじめに
その 2 では，京磨き工法，土佐漆喰磨き工法，石灰乳
磨き工法における本研究で実施した熟練左官職人の指導

2. 土壁パネル試験体及び施工指導の概要

翔大

表 1 京磨き工法の施工工程の結果
工程

中塗り土の中塗りによる標準，磨き無し，厚塗り，薄塗りの試験体作製に対する施工工程の結果を報告する。

山本

作業時間 標準
磨き無し･水湿しする。
･鏝で力強く押さえて鏝波がなくなるまで。
24分･標準と同じ。
･凹凸がないように。
･水がなくなるまで。
･中塗り2回。

厚塗り

薄塗り･標準と同じであるが，･中塗り無し。
中塗り1回。

計測

黄土＋消石灰の上 16分
塗り

土壁パネル試験体は，石膏ボードを 310mm×350mmに切断し，中塗り土を厚み約 20mm で塗りつけて，3 週

計測

間程度乾燥させたパネルで，これをあらかじめ作製して，雑巾戻し

各種磨き工法の施工に使用した。

計測

29分

･上塗り1回目で薄くこすりつけ。
･上塗り2回目以降でむらなくこすりつけ塗り，それからまんべんなく ･標準と同じ。
縦横斜めに，水が引いてきて光るまで塗る。
･最後は鏝先に力を込めて押さえて塗る。

･13分間での上塗りを･標準と同じであるが，終わってから，9分間
厚塗りはたくさん付けのドライヤーで強制乾る。
燥。

･水を含ませたスポンジで表面をふやかす。
・雑巾戻し後，軽微な･磨き鏝の鏝先を押さ鏝当て仕上げ。
えながら肌理を整える。

･標準と同じ。

･雑巾戻しと軽微な鏝当て。
･7分間のドライヤーで強制乾燥。

また，標準と磨き無しと厚塗りは，基本的な作製方法が同じであるが，薄塗りでは，ひび割れを発生させるため，施工途中で，ドライヤーや扇風機を使用して，強制乾燥させた。
施工は，京都左官組合の左官専修学院の熟練左官職人である佐伯学院長に指導いただいた。佐伯学院長の手ほどきと施工時の諸注意を施工工程の結果として整理した。
3. 京磨き工法の施工工程の結果

a)中塗りb)上塗りc)雑巾戻しd)雑巾戻し後の鏝押さえ

表 1 と図 1 に，京磨き工法の施工工程の結果を示す。
施工工程は，中塗り，上塗り，雑巾戻しの大きく 3 段階に分けられる。各種計測は，この 3 段階の工程の終了時に行った。
中塗りでは，十分乾燥した中塗り土を塗った土壁パネルの表面を水湿しをして，中塗り土による中塗りを行う。
塗り方は，鏝で力強く押さえて鏝波がなくなり，凹凸がないようにし，水が引いてなくなって鈍くテカるまで行い，標準は中塗りを 2 回行う。
上塗りでは，1 回目で薄くこすりつけて，2 回目以降

図 1 京磨き工法の施工工程の作業概要

でむらなくこすりつけ塗り，それからまんべんなく縦横斜めに，水が引いてきて光るまで塗る。最後は，鏝先に力を込めて押さえて塗る。
雑巾戻しでは，水を含ませたスポンジで表面をふやかし，磨き鏝の鏝先を押さえながら肌理を整える。
磨き無しは，雑巾戻しの工程を標準よりも非常に簡素化し，雑巾戻し後に軽微な鏝当て仕上げて対応した。
厚塗りは，中塗りを 1 回にして上塗りをできるだけたくさん塗りつけた。

4. 土佐漆喰磨き工法の施工工程の結果
表 2 と図 2 に，土佐漆喰磨き工法の施工工程の結果を示す。施工工程は，中塗り，上塗り，キラ粉打ちの大きく 3 段階に分けられる。各種計測は，この 3 段階の工程の終了時に行った。
砂灰（すなばい）の中塗りでは，水湿ししていない。
これは，漆喰にのりが含まれていて，水を過剰に与えると，水持ちが悪いから，水湿ししてはいけないことによ

薄塗りは，上塗りを終えてから，9 分間ドライヤーでる。中塗りは，上塗りする前に，水引きさせるために行強制乾燥し，その後，雑巾戻ししてから軽微な鏝当て仕う意味があり，1 回目は薄くこすりつけて塗るが表面を上げをした。さらにその後，7 分間のドライヤーで強制削らないようにする。標準は中塗りを 2 回行う。

乾燥した。

石灰（いしばい）の上塗りでは，標準で 2 回塗りで，テカるまで鏝均しをする。普通の漆喰はテカるまでやらしない場合の 2 通りとした。厚塗りと薄塗りは，中塗りないが，磨き仕上げのため，テカるまで鏝均しをする。

をしない場合のみとした。

キラ粉打ちでは，キラ粉を打った後，プラスチック鏝

施工工程は，中塗りを除いて，上塗り，軽微な鏝押さで均し，手指と手の腹でキラ粉をこすりつける。キラ粉え，キラ粉打ちの大きく 3 段階に分けられる。各種計測を打つと水を吸うので，キラ粉を打つタイミングを間違

は，施工途上では表面が乾かなくて，最後のキラ粉打ちえたら，表面がカスカスになるそうである。

を終了してから行った。

磨き無しは，キラ粉打ちを無しとした。

石灰乳の上塗りでは，ガリガリしないで，ブツブツを厚塗りは，中塗りを 1 回にして上塗りをできるだけた残すようにして，下の地が出る程度に薄く塗る。標準は上塗りを 2 回行う。

くさん塗りつけた。
薄塗りは，中塗り無しで，キラ粉打ち後に，4 分間ド

軽微な鏝押さえでは，1 分程度のプラスチック鏝でのライヤーで強制乾燥し，その後，扇風機で乾燥させた。

軽微な押さえを行った。

表 2 土佐漆喰磨き工法の施工工程の結果った。

キラ粉打ちでは，軍手の腹でキラ粉をこすりつけて行工程

作業時間 標準
磨き無し
・漆喰は，のりがあって，水を過剰に与えると，水持ちが悪いから，水湿ししてはいけ
砂灰（すなない。
ばい）の中 18分
･中塗りは，上塗りする ･標準と同じ。
塗り前に，水引きさせるために行う。
･1回目は薄くこすりつけて塗るが削らない。
･中塗り2回。
計測･2回塗り。
･テカるまで鏝均しをす石灰（いしる。
ばい）の上 18分
･標準と同じ。
･普通の漆喰はテカる塗りまでやらず，磨きだからやる。
計測･キラ粉を打った後，プラスチック鏝で均し，手指と手の腹でキラ粉をキラ粉打こすりつける。
30分･キラ粉打ち無し。
ち･キラ粉を打つと水を吸うので，キラ粉を打つタイミングを間違えたら，カスカスになる。
計測

厚塗り

薄塗り

磨き無しは，キラ粉打ち無しとした。
厚塗りは，上塗り 3 回とした。

･標準と同じであるが，･中塗り無し。
中塗り1回。

薄塗りは，上塗り 1 回で，その後，扇風機で乾燥させ，キラ粉打ち無しとした。
表 3 石灰乳磨き工法の施工工程の結果･標準と同じであるが，厚塗りはたくさん付け ･標準と同じ。
る。

･標準と同じ。

･標準と同じであるが，キラ粉打ち5分間後に，4分間ドライヤーで強制乾燥し，その後，扇風機で乾燥。

a)砂灰の中塗りb)石灰の上塗りc)キラ粉打ちと手こすりd)プラスチック鏝押さえ

図 2 土佐漆喰磨き工法の施工工程の作業概要

工程作業時間 標準
磨き無し
・中塗り土の中塗りが有る場合と無い場合の ･標準と同じ。
2種類作製。
･ガリガリしないで，ブツブツ残すようにして，石灰乳の17分
下の地が出る程度に ･標準と同じ。
上塗り薄く塗る。
･上塗り2回。
軽微な鏝･プラスチック鏝で軽微1分･標準と同じ。
押さえな押さえキラ粉打･軍手の腹でキラ粉を2分･キラ粉打ち無し。
ちこすりつける。
計測
中塗り土の中塗り2分

厚塗り

薄塗り

･中塗り土の中塗りが ･中塗り土の中塗りが無い場合のみ。
無い場合のみ。
・薄塗りは上塗り1回。
･厚塗りは上塗り3回。 ･上塗り後に，扇風機で乾燥。
･標準と同じ。

・軽微な鏝押さえ無し。

･標準と同じ。

･キラ粉打ち無し。

a)中塗り

b)上塗り

c)軽微な鏝押さえd)キラ粉打ち

図 3 石灰乳磨き工法の施工工程の作業概要
6. まとめ5. 石灰乳磨き工法の施工工程の結果
表 3 と図 3 に，石灰乳磨き工法の施工工程の結果を示す。標準と磨き無しは，中塗り土の中塗りをした場合とその 2 では，熟練左官職人の指導による京磨き工法，土佐漆喰磨き工法，石灰乳磨き工法における施工工程での実験結果をまとめた。

（中村研究室）